( "^^o ) 

 » J'apprends de la part de M. Salnion qu'il y a grand nombre d'années 

 qu'il a trouvé le degré des osculants pour le cas de deux courbes; il paraît 

 donc que je me trompais en attribuant cette détermination (qui de plus 

 n'offre aucune difficulté) à JM. Cavlev. » 



MINÉRALOGIE. — Sur la matière colorante des émeraiides; par^lM. Wohleii 

 et G. Rose. (Extrait d'une Lettre de M. Wcihler à M. H. Sainte-Claire 

 Deville.) 



« Vauquelin, après avoir découvert l'oxyde de chrome dans l'éme- 

 raude, a attribué à cet oxyde la couleur verte de cette pierre. En i858, 

 M. Lewy a publié des recherches très-intéressantes sur le gisement, la 

 formation et la composition des éineraudes de Muso, dans la Nouvelle- 

 Grenade. La conclusion est que la coideur est due à une matière orga- 

 nique, dont il a en effet prouvé l'existence par des expériences très-exactes. 

 Aussi dit-il que la couleur verte disparaît quand les émeraudes sont chauf- 

 fées au ronge. N'ayant pas vu cette dernière assertion se vérifier dans les 

 essais au chalumeau auxquels nous avons soumis l'émeraude, nous avons, 

 M. G. Rose et moi, maintenu pendant une heure à la température de fusion 

 du cuivre un fragment d'émeraude de Muso pesant 7 grammes et coloré 

 en vert assez foncé. La coloration n'a pas disparu, l'échantdlon est seule- 

 ment devenu opaque. Cependant il avait perdu 1,62 pour 100 de son poids, 

 ce qui concorde à peu près avec les nombres donnés par i\L Lewy. A l'ana- 

 lyse, cet échantillon (7 grammes environ), a donné 1,186 pour 100 de son 

 poids d'oxyde de chrome. M. Lewy pense qu'une aussi faible quantité de 

 cet oxyde n'est pas suffisante pour communiquer à l'émeraude une teinte 

 verte si prononcée. 



» Pour résoudre la question, nous avons fondu 7 grammes de verre inco- 

 lore avec i3 milligranmies d'oxyde de chrome. Nous avons obtenu un verre 

 transparent, homogène, et présentant une couleur verte identique à celle 

 de l'émeraude analysée. Il nous paraît prouvé, d'après cela, que i3 parties 

 d'oxyde de chrome sont suffisantes pour communiquera 7000 parties d'un 

 silicate une coulsur verte très-foncée, et nous n'hésitons pas à admettre que 

 la couleur de l'émeraude est due à l'oxyde de chrome, sans cependant 

 contester l'existence d'une matière organique dans ce minéral. » 



